624 L. GUILLET — MÉTHODES D'ESSAIS MÉCANIQUES DES PRODUITS MÉTALLURGIQUES 



recuits et peut-être à l'état naturel. Il est incontes- 

 table que des études très approfondies, des expé- 

 riences très précises doivent être faites sur les 



autres produits métall 



M 



rgiques pour que 



l'on 



7 



Fig. 12. — Schéma de fi^ssai de pliage. — E, éprouvette a 

 essayer; MM, matrice rectangulaire: P, coin. 



puisse tirer une conclu.sion quelconque. Nous 

 nous y emploierons personnellement de notre 

 mieux. 



D'autre part, la méthode de Brinell peut, indé- 

 pendamment de toute autre considération, rendre 

 des services importants pour examiner l'homogé- 

 néité d'une pièce ou d'un lot de pièces, et même 

 conduire cer- 

 taines fabrica- 

 tions (plaques 

 de blindage) ou 

 certains traite- 

 ments (cémen- 

 tation et trem- 

 pe). 



§ 2. — Essai 

 de pliage. 



1. Principe. 

 — Réaumur , 

 qui, suivant M. 



Frémont, « a Fi"- 



introduitle pre- 

 mier les mesures dans l'art d'effectuer la recette 

 des métaux », parle de l'essai de pliage permet- 

 tant de juger du corps du métal. Cet essai de 

 pliage est l'un de ceux que l'on rencontre le plus 

 fréquemment dans les cahiers des charges des 

 grandes .\dminislrations. 



On sait qu'il consiste essentiellement à provoquer 

 dans l'éprouvelte une détermination, suivant une 

 ligne située généralement au centre et perpendi- 

 culairement à l'axe, et à agir sur les deux bras 



formés par les portions de l'éprouvelte se trouvant 

 à droite et à gauche de cette arête pour les rappro- 

 cher sans les déformer. 



Il se résume, comme résultat à obtenir, en un 

 certain angle de pliage dans des conditions de tra- 

 vail généralement assez vagues, cela sans qu'il se 

 produise de criques. 



Il est inutile d'insister sur l'irrégularité d'un tel 

 procédé : en effet, selon la méthode employée pour 

 opérer le pliage (coups demarteau,coupsde mouton, 

 presse hydraulique), les résultats pourront être très 

 différents. De plus, le défaut peut être très local, 

 purement superficiel, et cependant la valeur du pro- 

 duit métallurgique n'en est pas amoindrie : le cas 

 est très fréquent, notamment avec certains aciers 

 spéciaux qui présentent de nombreuses pailles su- 

 perficielles: tels, par exemple, les aciers renfermant 

 de i à 6 ° /'ode nickel et peu de carbone. L'essai de 

 pliage, tel qu'il est compris dans les cahiers des 

 charges actuels, n'est certes pas une méthode scien- 

 tifique. 



M. Frémont s'est efforcé, au contraire, de tirer 

 des renseignements très précis de l'essai de pliage. 

 Il a décrit le procédé qu'il conseille dans une com- 

 munication faite à r.\cadémie des Sciences, le 

 22 février 1897. 



2. Pratique de Fessai. — L'essai se fait en pla- 

 çant l'éprouvelte à essayer E (fig. 12) sur une 

 matrice rectangulaire MM, dont les deux faces 



opposées sont à 

 une distance 

 du coin P égale 

 à l'épaisseur 

 qui va servir 

 à l'essai, plus 

 environ deux 

 fois l'épaisseur 

 del'éprouvette. 

 Le coin P uti- 

 lisé est un peu 

 |)lus large que 

 l'éprouvelte à 

 essayer E. 

 13. — Elasticimèlre de M. Frémont. 



3. Appareils 

 utilisés. — On peut employer pour l'essai une 

 poinçonneuse d'atelier, dans laquelle on a fait les 

 petits changements qu'indique la description pré- 

 cédente ; notamment, le coin P remplace le poinçon 

 cylindrique habituel. 



M. Frémont a même voulu enregistrer le dia- 

 gramme de pliage ; pour cela, il s'est servi de son 

 élasticimètre (fig. 13), dont nous rappellerons ici 

 l'intéressante description : l'effort est transmis, 

 par l'intermédiaire d'un came que fait mouvoir un 



